Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-49 (Year: 2003, Number: 49)
Era: 1990-2004
Section: olyan oldhatatlan nitrogén vegyületeket tartalmaz, amelyek nem tartoznak a 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet hatálya alá.
Paragraph Index: 749

6. VIZSGÁLATI MÓDSZER 6.1. Mintavétel Mérjük le a minta 50 g-ját 0,05 g pontossággal. Mossuk a szita mindkét oldalát vízzel és helyezzük a 0,125 mm-s szitát a 0,063 mm-s szita tetejére. 6.2. Eljárás Helyezzük a mintát a felsõ szitára. Szitáljunk gyenge hideg víz áram mellett (csapvizet lehet használni), amíg az átfolyó víz gyakorlatilag tiszta lesz. Ügyelni kell a folyadékáram beállítására, hogy az alsó szita sohase teljék meg vízzel. Amikor úgy látjuk, hogy a felsõ szitán a maradék mennyisége többé-kevésbé állandóvá vált, vegyük le ezt a szitát és helyezzük addig egy gyûjtõedény-részre. Folytassuk a nedves szitálást az alsó szitán pár percig, amíg az átfolyó víz közel tiszta lesz. Tegyük vissza a 0,125 mm-s szitát a 0,063 mm-s szitára. A gyûjtõ edényrészbõl vigyünk fel a felsõ szitára minden maradékot és kezdjük újra a szitálást gyenge vízáramlás mellett, amíg az átfolyó víz megint tisztává nem válik. Mindegyik szitamaradékot mossuk veszteség nélkül külön-külön fõzõpoharakba a tölcsér segítségével. Mindegyik szitamaradékot szuszpendáljuk fel vízzel a fõzõpohárban, majd kb. 1 perces állás után dekantálunk annyi vizet, amennyit lehetséges. A fõzõpoharakat tegyük szárítószekrénybe és szárítsuk 150 ˚C-on 2 óra hosszat. Hagyjuk lehûlni, a szita maradékokat ecsettel nyerjük vissza, és mérjük le.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7b12edb4f54d69faaf6ac2213f7fc72866aecf87/dokumentumok/2ca24e007a6531092a729b3b8e64afb6af33f55e/letoltes